4 XIX. Dr. Jaroslav Milbauer: 



zinečnatý, snižoval %ní obsah na miniu, v malých koncentra- 

 cích nepoškozoval odstín zboží. 



Ze studie o výrobě minia první části plyne, že vezme-li 

 se do práce místo chemicky čistého, krystalovaného kysličníku 

 olovnatého technický preparát, zcela amorfní, daleko rychleji 

 připraví se minium. Nejsnadněji oxyduje se jemný kysličník 

 olovnatý, povstalý z běloby neb uhličitanu olovnatého norm. 

 — ve třech hodinách dojde se ku preparátu skoro 90%nímu 

 (str. 10. dílu theor., část druhá). Zvýší-li se nepatrně ještě 

 tlak kyslíku anebo žíhání prodlouží se na enormní dobu praxe 

 (30 — 48 hodin), může se při zachování optimálně teploty 470°' 

 dojíti ku čistému orthoolovičitanu olovnatému, 100%nímu 

 Pb 3 4 (části theoretické dokončení str. 2.). Zajímavo jest, 

 že lze kol této teploty získati preparáty stejného obsahu 

 superoxydického kyslíku buď hnědé nebo ohnivě červené. — 

 Okolnost ta závisí pouze od teploty, ton pak od doby zahří- 

 vání. Pod teplotou 460° vznikají látky s odstínem do hnědá, 

 nad touto teplotou do červena přecházejí. Ohnivost této barvy 

 roste se stoupající teplotou, avšak obsah na miniu klesá, je- 

 likož rovnovážný stav posunuje se v obráceném směru. Nad 

 teplotou 500° minium se »přepaluje« a barva jeho mizí. Tyto 

 »barevné« poměry vyznačuje tabulka, přiložená ku části theo- 

 retické oddílu druhému. Rozklad minia jest v kyslíku prak- 

 ticky ukončen při 600° C, ve vzduchu při 565° C, v kysličníku 

 uhličitém kol 550°, ve vakuu při 530°. (O rozkladu minia str. 

 3. a násl.) V praxi technické jest dáti přednost »nitritovému 

 klejtu« (odpadku po výrobě dusánu) oproti klejtu obyčejné- 

 mu, z té příčiny, že již něco superoxydického kyslíku v sobě 

 mívá, že hlavně velice snadno přijímá kyslík a skýtá pre- 

 parát ohnivější barvy. Získá se tu velmi mnoho na palivu 

 (studie o výrobě minia, část první, str. 5.) . Okolnost tato ne- 

 zdá se, že by souvisela s přítomností malého množství du- 

 sánu a dusičnanu, jak ukázaly pokusy (části theor .část II. 

 str. 7. a o přípravě čistého orthoolovičitanu olovnatého str. 

 4.), nýbrž snad od přítomného alkali.*) Zdají se tomu nasvěd- 



*) Vznikne tu reakcemi: 



Pb + KN0 3 = PbO + KN0 2 

 PbO + KNO, + KN0 3 = Pb[OK]., + 2 NO, 

 a při vylonžení Pb[OK]/+ H 2 = Pb[OH], + KOH. 



